L012 



Sdi \voi\spat- mid Wi 



oder nach der Langsachse prismatische Aus- 

 bildiing wie in Figur 3 (q Brachydoma, 

 r Makrodoma). Audi nach der Querachse 

 gestreckte, seltener nach der Vertikalachse 

 saulenformige Kristalle kommen vor. Die 

 Spaltbarkeit ist wie beim Colestin. Die 



kommen wie in Australian und Mexiko wird 

 es als Bleierz verwendet. 



3. Witheritgruppe. 3 a) Aragonit. 

 Spezifisches Gewicht 2,9 bis 3. Harte 

 3y 2 bis 4. Zusammensetzung: 56 CaO, 



44 CO 2 , meist Sr, auch Fe, Mn und Zn 



diVergent-blattrigen, facher- und hahnen- enthaltend. Isomorphe Mischungen mit 



PbC0 3 fiihren den Namen Tarnowitzit. 

 G. A. Werner hat dem Mineral nach seinem 

 Vorkommen in Aragonien den Namen ge- 

 geben. - Die haufig strahligen oder nade- 



kammartigen Aggregate haben faserig-strah- 

 lige oder kornig-dichte Struktur. Die vor- 

 kommenden Farben sind weiB, fleischrot, 

 gelblich, braun, seltener blaulich. 



Schwerspat ist in selbstandigen Gangen 

 weit verbreitet. AuBerdem findet er sich 

 als Begleiter von Erzen auf Gangen im Harz, 

 Erzgebirge, Thiiringer Wald, ebenfalls haufig 

 mit FluBspat z. B. in der Oberpfalz. Seltener 



ligen Kristalle sind gewohnlich nach der Ver- 

 tikalachse gestreckt mit domatischer En- 



digung wie in Figur 4 (b 

 flache , m Prisma, q 



seitliche End- 

 Brachydoma) 



oder mit spitzpyramidal-spieBiger Begren- 



Fig. 3. 



Fig. 4. 



Fig. 5. 



ist Schwerspat auf geschichteten Lager- 

 statten ; auch hier kommt er entweder selb- 

 standig oder als Bestandteil von geschich- 

 teten Erzlagern, wie am Rammelsberg bei 

 Goslar, oder auch als Bindemittel im Sand- 

 stein vor. In inanchen Mergeln findet er 

 sich als konkretionare Ausscheidung mit 

 radialer Struktur (z. B. der ,,Bologneser 

 Spat"). AuBer zur Darstellung von Baryum- 

 salzen und weiBer Farbe findet der Schwer- 

 spat in der Feuerwerkerei, ferner zur Ver- 

 falschung von BleiweiB usw., zum Be- 

 schweren von Leinwand, Papier und der- 

 gleichen vielfach Anwendung. 



20) Bleivitriol, Anglesit. Spezifisches 

 Gewicht 6,12 bis 6,35. Harte 3. Zusammen- 

 setzung: 73,6 PbO, 26,4 S0 3 , meist rein. 

 Das Mineral ist nach dem Vorkommen 

 bei Anglesea in England benannt. Im 

 Habitus sind die zum Teil gut ausgebildeten 

 flachenreichen Kristalle denen des Schwer- 

 spates analog. Die Forinen sind tafelig, 

 prismatisch oder pyramidal, die ziemlich voll- 

 kommene Spaltbarkeit ist wje beim Colestin. 

 AuBer den farblosen Kristallen sind weiBe, 

 graue oder braune derbe Massen bekannt. 



Als ziemlich haufiges Verwitterungspro- 

 dukt des Bleiglanzes (PbS) findet sich das 

 Mineral am Ausgehenden von Bleiglanzlager- 

 stiitten, besonders in kleinen eingefressenen 

 Hohlungen (z. B. in schonen Kristallen bei 

 Anglesea in Wales). Bei reichlichem Vor- 



I zung. Haufiger als einfache Kristalle sind 

 meist wiederholte Zwillinge nach dem Prisma 

 m, ausgebildet entweder als Lamellen oder 

 als Wendezwillinge. Nach demselben Gesetz 

 findet man auch minietisch hexagonale 

 Durchkreuzungsdrillinge (vgl. Fig. 5). Ara- 

 gonit kommt auch in strahligen undstengelig- 

 faserigen Aggregaten, ferner als Sinteriiber- 

 zug (Sprudelstein) und als kugeliger Erbsen- 

 stein (Pisolith) vor. Man beobachtet ihn 

 farblos, weiB, gelb und rotlich, auch grim, 

 blaulichgrau bis schwarz. 



Beim Erwarmen iiber 400 C oder durch 

 Losung geht Aragonit in die stabile Modi- 

 fikation des CaC0 3 , den Calcit, iiber. Er 

 bildet sich im Gegensatz zu diesem gern aus 

 heiBen Losungen (Sprudel- und Erbsenstein 

 von Karlsbad). Sonst findet er sich seltener 

 auf Kliiften und Hohlraumen in jihigeren 

 Eruptivgesteinen, zuweilen auf Erzlager- 

 statten oder eingewachsen in Ton mit Gips. 

 Weit verbreitet ist Aragonit als Kalkgeriist 

 von Korallen und in den Schalen und der 

 Perlmuttersubstanz von Muscheln. Ein- 

 zelne VarietJiten finden Anwendung als 

 Ornamentsteine. 



3b) Strontianit. Spezifisches Gewicht 

 3,6 bis 3,8. Harte 3Y2- Zusammensetzung: 

 70,3 SrO, 29,7 C0 2 , stets mit etwas CaC0 3 ; 

 mehr CaC0 3 enthalt der Calciostrontianit 

 (Enimonit). Der Name ist von dem Vor- 

 kommen bei Strontian in Schottland her- 



